344 
Michaela Vucnik. 
Der Yersiicli 4 Mbit zu 1 lledenbergil zeigt uns eine licht- 
braune glasige Grunclmasse, über welche zahlreiche Plagioklasnadeln 
verstreut sind; ihre Auslöschung zu messen ist nicht möglich, so 
dass man sie nicht nälier bestimmen kann. Neljen diesen Feld- 
spathen treten noch in bedeutender Menge Magnetite auf, und zwar 
haben sie sich besonders gegen das Gentrum zusammengedrängt, 
so dass dieses beinahe nur von einer Magnetitmasse gebildet wird. 
Es scheint also auch hier wieder eine Dilferentiation stattgefunden 
zu haben. Augit ist wahrscheinlich vollständig zur Bildung des 
IMagneteisens und des Glases verwendet worden, da sich keiner aus- 
geschieden hat. Nach dem früher Erwähnten hätte hier eigentlich 
der ganze Albit, da er ja in bedeutendem Uebermaasse vorhanden 
war, zu Glas erstarren sollen, dass sich aber doch eine Feldspath- 
ausscheidung zeigt, dürfen wir wohl auf das Impfen und das lang- 
same Erstarren zurückführen. 
Diese Versuchsreihe zeigt uns, dass der Albit sehr geringe 
Neigung hat, sich krystallinisch auszuscheiden, während er uns 
wieder die grosse Krystallisationsfähigkeit des Augit zeigt. Die beiden 
Mineralien scheinen sich aber im Schmelzflüsse nicht besonders gut 
zu mischen, da man ja öfter eine ganz deutliche Differenzifung 
bemerken kann. An der Magnetitausscheidung zeigt sich wieder 
ganz deutlich der Einfluss des Impfens, was auch wieder auf eine 
Dissociation hinweist. Hier beweist uns aber nicht das Impfen 
allein, dass die Schmelze dissociirt war, sondern es zeigt uns dies 
schon der erste Versuch, wo sich im Schmelzflüsse die Umwandlung 
von Albit in einen anorthitähnliclien Feldspath vollzogen hat, was nur 
dadurch erklärlich ist, wenn wir uns die einzelnen Mineralien in 
ihre Bestandtheile zerfallen denken. 
Der eutektische Punkt hat keinen Einfluss, da Hedenbergit 
sich immer zuerst ausscheidet, und daher dürfte auch die Ansicht 
Vogt’s bezüglich des Aciditätsgrades sich hier nicht bestätigen. 
Leucit, Akmit. 
Verwendet wurden Leucit T 2 1310^ und Akmit T 2 965® und 
zwar in folgenden Verhältnissen: 
Leucit 
Akmit 
Schmelzp. 
des krystallinen 
Gemenges 
Ti ! Tj 
Schmelzp. 
aus 
dem arithm. 
Mittel 
Schmelzp. 
der festen 
Schmelz- 
lösung 
a) 1 
5 
960® 
1000® 
1030® 
880® 
b) 1 
3 
1010® 
1020® 
1058® 
890-900® 
